PIIOTOGRAPIIIE. 



Grnvurc heliographique sur marbrc, sup picrrc Hthogra- 

 phique et sur metal 



Par M. Niepce de Saint-Victor. 



Le nouveau rnemoire sur la gravure heliograpbique debute par 

 une nouvelle dtude du bitume dc Judee et des vernis scnsibles. 

 I. Bitumes de Judee. — M. Niepce a recomm trois sortes de bi- 

 tumes deJudee : 1° un bitume venant direclement de Judee, brim 

 marroo fonce, vitreux et brillant comme dujais; sans odeur a 

 froid, repandant, quand il est chautfe, une legere odeur ; c'est le plus 

 impr'essionnable de tous a la lumiere, le meilleur pour operer dans 

 la chambre obscure, pourvu que sa sensibilite" ne soit pas trop 

 grande, cas dans lequel il donnerait des images voilees ; 2° un 

 second'bitume assez rare dans le commerce, tres-sec, noir rou- 

 geatre en masse, brun rouge en poudre; a cassure cboncbo'ide 

 tres-luisanto, exhalant une odeur d'asphalte, ayant pour poids 

 specifique 1,11, fusible de 170 a 175 degres, ne donnant pas de 

 matiere huileuse a la distillation, soluble en totalite dans la ben- 

 zine, tres-lentement soluble dans l'essence de terdbenthine , plus 

 sensible a la lumiere que le suivant; 3° un bitume commun dans 

 le commerce, legerement poisseux, noir rouge jaunatre en masse, 

 brun rouge en poudre, a cassure matte, terne et resineuse, exba- 

 lant une tres-forte odeur d'asphalte et de resine, ayant pour den- 

 site 1,10, fusible a 90 degres, donnant a la distillation plus de 

 moitie' de son poids d'une buile claire tachant le papier, soluble 

 en totalite dans la benzine, soluble instantanement dans l'essence 

 de terebenthine qu'il colore en brun; moins sensible a Taction de 

 la lumiere. 



II. Vernis heliographique pour toutes les operations au contact. 

 — Prenez k grammes de bitume n° 3 ou le moins sensible a la lu- 

 miere, dissolvez-le dans 80 de benzine et 20 d'essence de citron. 

 Ce vernis donne toutes les demi-teintes ; pour qu'il puisse resister 

 a Taction de l'eau-forte, il faut avant de Temployer l'exposer soit 

 a la lumiere directe du soleil pendant un quart ou une demi-beure 

 enyiron; soit a une lumiere diffuse faible pendant au moins un 

 mois. L'exposition a la lumiere le rend a la fois plus resistant et 

 plus sensible; on arrive par tatonnement et par exercice au degre" 

 convenablc de resistance, de sensibilite et defluidite. Lorsqu'il s'a- 

 git de graver a la mecanique, le vernis le plus sensible est le meil- 

 leur ; pour la gravure ordinaire, il faut preferer le moins sensible. 



